170 H. B. Foulion, 



Mächtigkeit bis zu 4 cm. Nach einem kleinen Handstück zu 

 urtkeilen, enthält auch der, diese Lagerstätte einschliessende 

 graue dichte Kalk noch auf einige Centimeter Tiefe einzelne 

 kleine Partien des blauen Minerals. 



Zu 1. Dieses Mineral lässt sich durch Zerreiben kaum 

 zerkleinern, es bildet eine wollartige Masse von grossem Volumen 

 und schmutzig-weisser Farbe. Nachdem es Monate lang an 

 trockener Luft lag, verlor es bei einer Temperatur von 100° 

 beträchtlich an Wasser, das es bis zu einer bestimmten Menge 

 wieder aufnahm. Mehrfach wiederholte Versuche in dieser 

 Kichtung ergaben, dass der Wassergehalt, welcher bei 100° 

 abgeht, wechselt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft. Er 

 schwankte zwischen 9 ■ 40% und 7 • 61%- Das tagelang bei 100° 

 getrocknete Mineral nahm im ersten Falle nicht mehr alles 

 Wasser auf, sondern nur 7*96%, so dass das „Krystallwasser" 

 thatsächlich zwischen 7-61% und 7-96% liegen dürfte. Vordem 

 Gebläse wird das Mineral zuerst etwas bräunlich, dann weiss. 

 Bei anhaltendem Glühen zeigen sich Spuren der Schmelzung zu 

 einem dunklen Email. 



Die innige Durchtränkung der holz- bis lederartigen Faser- 

 aggregate mit Carbonaten lassen es unmöglich erscheinen reines 

 Material zu gewinnen. Es lässt sich aber auch nicht durch Essig- 

 säure von den Carbonaten befreien, weil schon diese das Mineral 

 angreift. Salzsäure, noch mehr Schwefelsäure, üben stark zer- 

 setzende Wirkungen aus, die vollkommene Zersetzung gelingt 

 aber auch bei vielstündiger Digestion nicht. 



Von zwei Handstücken wurde möglichst reines Material 

 gewonnen, bei 100° getrocknet und gesondert der Analyse 

 unterzogen, deren Resultate folgende sind: 



Kieselsäure 55-12% 57 ■ 19% 



Thonerde 0'07 „ 0-31 „ 



Eisenoxyd 3-36,, 



Eisenoxydul 1 • 17 „ ) 



Magnesia 23-75 „ 24-07 ,. 



Kalk 4-36 „ 2-85 „ 



Kohlensäure . 3*60 „ 2-05 „ 



Wasser 8-71 „ 9 47., 



100-14 100-79 



